- 79 - 



heilen zwischen der Temperatur des Drahtes und der vom Thermometer angegebenen zu , 

 obgleich sie bei steigender und sinkender Temperatur eintraten. Die von ihm für 200° an- 

 gegebenen Werthe scheinen nicht das Resultat so weit reichender Versuche , sondern einer 

 auf die Constanz jenes Verhältnisses gestützten Rechnung zu sein , welches Verhiiltniss aber 

 durch Versuche unter 100" bestimmt wurde. Man darf daher diese Untersuchungen von 

 Becquerel , deren Vorzug in der Anwendung chemisch reiner Metalle bestand , mit Rück- 

 sicht auf das für die Erwärmung geltende Gesetz, keineswegs als einen grossen Fortschritt, 

 vielweniger als die Frage abschliessend betrachten. 



Die Widerstandscoefficienten, welche Becquerel für den Zwischenraum bis zum Siede- 

 punkt findet, würden den Ausdruck 



1 Ml' — W 



wa l' — l 



darstellen. Es ist aber genähert 



1 = M'o ( 1 H 2 1^ 



folglich der Becquerel'sche Coefficient 



2 w' — w ,. l -i- l' , , . / + /' 



(1 H 5— '/) = 9(1 H 7y '/) 



w -+- w' t' 

 Diess giebt aus meinen Versuchen : 



t + t' q c 

 Eisendraht . . 116,35 0,004191 0,00.r211 

 Kupferdraht . 114,40 0,002757 0,003188 

 Becquerel findet für diese beiden Metalle c = 0,004726 und 0,004097. Ob die grosse 

 Abweichung des letztern Resultates daher rührt, dass das von ihm benutzte Kupfer galva- 

 nisch gefälltes , also chemisch reines , das meinige dagegen aus dem Handel bezogenes war, 

 kann ich nicht entscheiden. 



64. Endhch hat J. Müller^^) in Halle Versuche mit Eisen, Zink und Quecksilber 

 angestellt, in der Absicht, eine Beziehung zwischen der spec. Wärme und dem galvanischen 

 Widerstände nachzuweisen. Was den Einfluss der Temperatur betrifft, hält er sich an den 



'^) J. Müller. — Ueber die Abhängigkeit des Leitungswiderstandes der Metalle von der Tempera- 

 tur. - Poggend. Ann. 1848. LXXIII. 434. 



